( 1236 ) 



elles s'agrandissent, se soudent et se rapprochent des crislallites, en même 

 temps que de petits grains de cuivre liquaté s'isolent vers le centre des 

 plus grandes d'entre elles. Avec 4 pour loo de cuivre, ces grains liquatés 

 sont devenus plus gros; les taches brunes ont envahi tout l'intervalle entre 

 les crislallites. Enfin, si l'on atteint, par exemple, i5 pour loo de cuivre, 

 les cristallites elles-mêmes brunissent et montrent (grossissement de 

 looo diam.) des dessins qui rappellent ceux des eutectiques. 



» Les alliages du cuivre avec de petites quantités d'argent présentent 

 des phénomènes analogues. Ces alliages ont été étudiés par M. Behrens ( ' ) 

 dont les observations sont, en général, confirmées par les miennes, sauf 

 quelques divergences attribuables aux conditions expérimentales. Jusqu'à 

 o, 5 pour loo d'argent, je trouve que le cuivre est formé de grains polyé- 

 driques striés de raies parallèles. A partir de o, 5 apparaissent des cristal- 

 lites analogues à celles de l'argent, pareillement englobées dans du cuivre 

 d'organisation dilTérenle. C'est là que se concentre l'argent en excès; il 

 commence à s'y liquater, le plus loin possible des crislallites, à partir et 

 au-dessus d'une teneur égale à i pour loo. 



» Ces résultats me paraissent supposer la solubilité mutuelle du cuivre 

 et de l'argent solides. A l'appui de cette interprétation, m'inspirant des 

 travaux de M. Colson (-) et, plus directement, de ceux de M. Roberls-» 

 Auslen ('), sur la diffusion des solides, j'ai chauffé pendant une heure 

 dans l'hydrogène, entre 65o° et 675°, une surface polie de cuivre pur au 

 contact d'une surface polie d'argent pur. Après refroidissement, les deux 

 surfaces adhéraient suffisamment pour qu'on ne pût les séparer avec les 

 doigts. La surface du cuivre montrait, en dehors de la région de contact, 

 les polyèdres slriés normaux et, sur la région de contact, l'organisation 

 cristallitique supposant la présence superficielle de o,5 pour 100 d'argent 

 environ. La surface de l'argent, de son côté, présentait un résaau |)oly- 

 gonal qui n'apparaît pas sur l'argent pur. La pénétration n'avait d'ailleurs 

 eu lieu que sur une profondeur infiniment faible. 



» Eu résumé, la conception de Matthiessen, qui voyait, dans certains 

 alliages, des solutions solidifiées de formes allotropiques, tout en ayant 

 certaines restrictions à subir, paraît rester vivante el féconde. Je ne vois 

 pas qu'elle soit en opposition avec les travaux de M. H. Le Chalelier dont 



(') Mikrosk. Gefiige der Metalle and Legierungen, p. 43. 

 (-) Comptes rendus, l. XCIII, p. 1074, el XCIV, p. 26. 

 (') Pliil. Trans. of tlic Royal Soc, t. CLXXXMI, p. 383. 



